— 229 — 



„Als vergelijkingsmateriaal werden de volgende quali- 

 teiten van Bengaalsche jute gebruikt: Serajgunge, Neraj- 

 gunge, Dacca, Daisee en Dowrah. 



De Javajute blijkt de grootste breeklengte en de aan- 

 zienlijkste arbeidsmodulus te hebben van de 5 onderzochte 

 soorten, terwijl de elasticiteit ligt tusschen dievanNeraj- 

 gunge- en Daccajute." 



Z.H. E. G. komt tot de volgende conclusies: 



„De Javajute staat, wat gemiddelde fijnheid betreft, on- 

 geveer tusschen de onderzochte Dacca- en Xerajgunge- jute, 

 en overtreft deze soorten in gelijkmatigheid. De glans en 

 de kleur komen aan die der Daccajute nabij. In gespon- 

 nen toestand zal de sterkte dezer Javajute naar alle waar- 

 schijnlijkheid die der overige soorten overtreffen. 



De Javajute heeft getoond, onder omstandigheden, welke 

 niet sterk afwijken van die, waarin de vezelstof in de 

 techniek zal gebruikt worden, sterker te zijn, dan een der 

 overige onderzochte soorten. 



Ook op grond hiervan kan aan dit product een toekomst 

 icorden voorspeld. 



De breeklengte der Hibiscus vezel bedraagt bij een tem- 

 peratuur van 26° C, en een vochtigheidstoestand van 

 80° : 50 K. M., terwijl de breeklengte van de Bengaalsche 

 jute onder dezelfde omstandigheden slechts 24 K. M. be- 

 draagt. 



Kleuren van de vezel. 



Wordt het roten nauwkeurig volgens de boven gegeven 

 voorschriften uitgevoerd, en wordt ook aan de nabehan- 

 deling van de vezel de noodige zorg besteed, dan moet de 

 vezel mooi wit van kleur zijn, en neemt ze eerst na maan- 

 den een licht gele kleur aan. 



Wordt de vezel vochtig verpakt, of vochtig bewaard, 

 dan kleurt ze zich spoedig en, afhangende van de omstan- 



